## APPLICATION OF DRY BIOMASS OF Aphanothece sp.

## AS A BIOSORBENT OF COPPER HEAVY METAL
Fauzi Abdilah *1 , Lina Troskialina **1
1 Jurusan Teknik Kimia, Politeknik Negeri Bandung, Jl. Gegerkalong Hilir, Bandung 40012 Indonesia
E-mail: *fauzi.abdilah@polban.ac.id; **lina.troskialina@polban.ac.id
Diterima: 27 Januari 2020. Disetujui: 27 Februari 2020. Dipublikasikan: 26 April 2020 DOI: 10.30870/educhemia.v5i1.7246
Abstract: Various technologies have been developed to reduce heavy metal content in the wastewater. The biosorption method is a technique that is widely applied because it is cheap, environmentally friendly, and has high efficiency. This study aims to ascertain the potential of  dry  biomass  of  microalgae Aphanothece  sp. as  a  biosorbent  of  Cu  (II)  ions  in  synthetic wastewater and determine the appropriate biosorption kinetics model. Analysis of Cu (II) ion concentrations  was  carried  out  using  Atomic  Absorption  Spectrophotometer  (AAS).  The results showed that the optimum conditions for the biosorption process were at pH 4, and the contact time was 210 minutes with the removal efficiency of Cu (II) ions reaching 80.02%. The results of tests on the adsorption isotherm model showed that the biosorption process of Cu (II) ions using dry biomass biosorbent Aphanothece sp. follows the Freundlich isotherm model with an R 2 value of 0.9962.
Keywords: biosorption; microalgae; cooper; Aphanothece sp .; Isotherm Freundlich
Abstrak: Berbagai teknologi telah dikembangkan untuk mengurangi kandungan logam berat pada  air  limbah.  Metode  biosorpsi  merupakan  teknik  yang  banyak  diaplikasikan  karena murah,  ramah  lingkungan  dan  memiliki  efisiensi  yang  cukup  baik.  Penelitian  ini  bertujuan untuk memastikan potensi biomassa kering mikroalga Aphanothece sp. sebagai biosorben ion Cu  (II)  pada  air  limbah  sintesis  serta  menentukan  model  kinetika  biosorpsi  yang  sesuai. Analisis konsentrasi ion Cu (II) dilakukan dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi optimum untuk proses biosorpsi adalah  pada  pH  4  dan  waktu  kontak  210  menit  dengan  efisiensi  penyisihan  ion  Cu  (II) mencapai  80,02%.  Hasil  pengujian  terhadap  model  isoterm  adsorpsi  menunjukkan  bahwa proses  biosorpsi  ion  Cu  (II)  dengan  menggunakan  biosorben  biomassa  kering  mikroalga kering Aphanothece sp. mengikuti model isoterm Freundlich dengan nilai R 2 0,9962.
Kata kunci: biosorpsi, mikroalga, tembaga, Aphanothece sp ., Isoterm Freundlich

## PENDAHULUAN
Peningkatan  aktivitas  manusia,  baik pada  sektor  industri,  pertanian  maupun rumah tangga berdampak secara langsung terhadap  peningkatan  jumlah  produksi limbah,  kebutuhan  energi  dan  kebutuhan air  bersih.  Air  limbah  mengandung berbagai  jenis  polutan  baik  berupa kontaminan  organik  maupun  anorganik. Logam berat merupakan jenis kontaminan anorganik utama yang sangat berbahaya  karena  sifat  dari  logam  yang akan  terus  terakumulasi  di  lingkungan. Logam  berat  dapat  berpindah  dengan mudah  terbawa  aliran  air,  baik  air permukaan maupun air tanah.
Pencemaran  logam  berat  merupakan masalah  serius  yang  perlu  segera ditangani.
Secara  umum,  logam  berat  bersifat toksik  dan  dapat  menyebabkan  berbagai penyakit  bagi  manusia  maupun  hewan (Kovacova  dkk.  2019).  Logam  berat merupakan  material  yang  tidak  mudah didegradasi,  tidak  dapat  terurai  secara alami (hanya dapat mengalami perubahan bilangan  oksidasi)  serta  memiliki  waktu paruh lebih dari 20 tahun (Jan dkk. 2015; Ashraf  dkk.  2019).  Sehingga,  kadar logam  berat  di  lingkungan  perlu diperhatikan  dan  dikontrol  secara  ketat. Beberapa  jenis  logam  berat  seperti  Cr, Fe,  Cu,  Zn,  Mn  dan  Ni  merupakan mikronutrien  esensial,  namun  dapat
menjadi  racun  dan  polutan  dalam konsentrasi  yang  berlebih  (Sandeep  dkk. 2019).
Tembaga adalah logam berat beracun yang  dilepaskan  ke  lingkungan  melalui industri cat, pelapisan logam, plastik, dan etsa  (Ageena,  2010).  Di  Indonesia, limbah  logam  berat  seperti  tembaga dihasilkan  dalam  jumlah  yang  cukup besar, khususnya dari industri pertambangan,  baterai,  tekstil  dan electroplating .  Air  yang  mengandung kontaminan  tembaga  harus  diolah sebelum  dibuang  ke  lingkungan  karena bersifat  toksik,  bahkan  pada  konsentrasi rendah  (Al-Saydeh  dkk,  2017).  Sesuai dengan  Peraturan  Menteri  LH  Republik Indonesia  No.5  Tahun  2014,  baku  mutu logam  tembaga  pada  air  limbah  berkisar antara 0,8 – 3,0 mg/L sesuai dengan jenis kegiatan  industri  tertentu.  Berdasarkan PP  No.  82  Tahun  2001,  baku  mutu tembaga adalah 0,02 mg/L untuk sumber air kelas I-III.
Berbagai
teknologi
telah dikembangkan  untuk  menghilangkan logam  berat  dari  air  limbah,  yaitu: presipitasi kimia, filtrasi, elektrodeposisi, proses  membran,  pertukaran  ion  dan pengolahan berbasis elektrokimia.
Namun, metode-metode tersebut masih memiliki banyak kekurangan, seperti  tidak  ramah  lingkungan, efisiensi  rendah  dan  biaya  bahan
baku yang cukup mahal (Farhan dan Khadom, 2015).
Penggunaan  metode  adsorpsi  untuk menghilangkan  kadar  logam  berat  pada air limbah merupakan solusi yang sangat efektif  dan  ekonomis.  Metode  adsorpsi umumnya  bersifat reversible sehingga adsorben  dapat  diperoleh  kembali  (Fu dan  Wang,  2011).  Berbagai  jenis adsorben yang potensial untuk dimanfaatkan  dalam  pengolahan  limbah antara lain, adsorben karbon aktif, karbon nanotube , dan biosorben.
Mikroalga,  sebagai  biomassa  alami yang  jumlahnya  banyak  dan  tidak termafaatkan,  sangat  potensial  untuk digunakan  sebagai  biosorben  logam berat.  Selain  itu,  kapasitas  adsorpsi  dan efektifitas  dari  mikroalga  sangat  tinggi, harga  yang  relatif  murah,  tidak diperlukan  perlakuan  khusus  dan  tidak menghasilkan  efluen  yang  beracun (Ajjabi dan Chouba, 2009).
Selain  dapat  dimanfaatkan  sebagai biosorben,  mikroalga  sangat  potensial untuk  dikembangkan  sebagai  sumber energi  alternatif,  yaitu  pada  pembuatan biofuel  seperti  bioetanol,  biodiesel  dan biogas  (Nigam  dan  Singh,  2011). Mikroalga  merupakan  sumber  biomassa terbarukan  yang  sangat  menjanjikan dalam  produksi  biodiesel,  terutama karena  kandungan  lipid  pada  mikroalga yang  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan
dengan  tanaman  lain  dengan  luas  lahan yang sama.
Sampai  saat  ini,  penelitian mengenai  biosorpsi  logam  berat didominasi oleh pemanfaatan
biomassa dari tanaman. Penelitian ini  menggunakan  biomassa  kering mikroalaga Aphanothece sp.
sebagai biosorben. Dengan
demikian, penelitian  ini  diharapkan dapat  berkontribusi  pada  peningkatan nilai  dan  manfaat  mikroalga  khusunya pada  sistem  pengolahan  limbah  yang mengandung logam berat.

## METODE
Penelitian  diawali  dengan  persiapan alat  dan  bahan,  proses  kultivasi mikroalga  dan  pembuatan  biomassa kering mikroalga.

## Alat dan Bahan
Mikroalga  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah Aphanothece  sp. (anggota cyanobacteria ganggang  biru- hijau)  yang  diperoleh  dari  Laboratorium Mikrobiologi  dan  Teknologi  Bioproses, Departemen Teknik Kimia, ITB. Medium pertumbuhan adalah medium BG-11.

## Kultivasi Mikroalga
Kultivasi Aphanothece  sp. dilakukan dalam  dua  tahap.  Pembuatan  inokulum dilakukan dengan menambahkan
sebanyak  100  mL  kultur  murni Aphanothece  sp. ke  dalam  500  mL medium BG-11 dan ditambahkan dengan 0,7  mL  larutan  campuran trace  element
A5.  Setelah  itu  inokulum  ditempatkan dalam sistem foto-bioreaktor dalam mode fotoautotrofik dengan aerasi dan pencahaayaan sekitar 5700 lux menggunakan lampu. Biomassa mikroalga dipanen pada akhir pertumbuhan  eksponensial  (14  hari inokulasi).

## Pembuatan Biosorben
Biomassa mikroalga dipisahkan dengan  menggunakan  sentrifugasi  pada 6000  rpm  selama  10  menit.  Biomassa kemudian  dikeringkan  pada  suhu  60°C dalam  oven  selama  tujuh  hari  dan kemudian
dihaluskan dengan menggunakan cruser dan  diayak  melalui jaring  ukuran  45  mesh  (berdiameter sekitar  354  μm).  Biomassa  kering  yang diperoleh disimpan dalam wadah tertutup dan  digunakan  sebagai  biosorben  pada penelitian ini.

## Pembuatan Larutan Tembaga
Larutan  tembaga  (II)  1000  ppm dibuat  dengan  melarutkan  0,5  g  serbuk logam tembaga dengan menggunakan 10 mL HNO 3 pekat, setelah larut ditambahkan  dengan  akuades  hingga volume  500  mL.  Larutan  kemudian diaduk hingga homogen. Dalam
percobaan  ini,  konsentrasi  larutan tembaga  yang  digunakan  adalah  5  ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm, 25 ppm dan 30 ppm.

## Percobaan Biosorpsi
Percobaan biosorpsi tembaga dilakukan  secara  batch  pada  berbagai variasi perlakuan, yaitu variasi waktu, pH dan konsentrasi larutan tembaga.
(i) Penentuan waktu optimum
Sebanyak  0,05  g  serbuk  biosorben dimasukkan  ke  dalam  7  erlemeyer  100 mL,  kemudian  ditambahkan  dengan  50 mL  larutan  Cu  (II)  10  ppm  kemudian diaduk  dengan  menggunakan shaker incubator selama  30,  60,  90,  120,  150, 180 dan 210 menit. Campuran kemudian disaring  dan  diambil  filtratnya  untuk analisis  kadar  Cu  (II)  setelah  proses biosorpsi.

## (ii) Penentuan pH optimum
Serbuk  kering  mikroalga  sebanyak
0,05  g  dimasukkan  ke  dalam  erlemeyer 100 mL dan ditambahkan dengan 50 mL larutan  Cu  (II)  10  ppm  pH  3.  Campuran diaduk  dengan  menggunakan shaker incubator selama  180  menit  kemudian disaring. Percobaan diulang dengan pH 4,
5, 6, 7, 8 dan 9.
(iii) Penentuan kapasitas biosoprsi Larutan Cu (II) dengan konsentrasi 5,
10,  15,  20,  25  dan  30  ppm  sebanyak  50 mL  dimasukkan  ke  dalam  6  buah erlemeyer berbeda,
kemudian
ditambahkan
dengan biosorben mikroalga  sebanyak  0,05  g.  Campuran diaduk  dengan  menggunakan shaker incubator pada  pH  optimum,  selama waktu  optimum  kemudian  disaring. Filtrat  yang  diperoleh  dianalisis  dengan menggunakan  spektrofotometer  serapan atom (SSA).

## Analisis
Setelah percobaan biosorpsi diperoleh filtrat yang mengandung logam tembaga.  Analisis  kadar  tembaga  dalam sampel  air/filtrat  dilakukan  dengan menggunakan Atomic Absorption Spectroscopy (AAS).  Sebelum  dilakukan pengukuran  sampel,  dibuaat  dulu  larutan blanko  dan  larutan  baku  sehingga diperoleh  kurva  kalibrasi  yang  dapat digunakan  untuk  mengukur  kadar tembaga dalam sampel.
Adapun  efisiensi  proses  biosorpsi dihitung menggunakan persamaan (1). Di mana  C 0 dan  C f adalah  konsentrasi  Cu (II) awal dan akhir.
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖  (%) = ,𝐶 . − 𝐶 0 1 𝐶 . 𝑥 100%

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penentuan Waktu Optimum
Waktu  optimum  proses  biosorpsi logam  Cu  (II)  dengan  menggunakan mikroalga Aphanothece  sp. sebagai biosorben ditentukan dengan membandingkan efisiensi proses adsorpsi
terhadap waktu (Gambar 1). Berdasarkan Gambar  1  dapat  diketahui  bahwa efisiensi  proses  biosorpsi  meningkat seiring  waktu.  Efisiensi  penurunan tertinggi  adalah  80,02%  yaitu  untuk proses  biosorpsi  selama  210  menit. Namun,  nilai  ini  tidak  berbeda  jauh dengan  efisiensi  proses  pada  waktu  180 menit, yaitu 79,28%.
Gambar 1. Grafik hubungan waktu kontak terhadap efisiensi proses biosorpsi logam Cu (II)
Proses  adsorpsi  berbanding  lurus dengan waktu kontak sampai pada waktu tertentu  efisiensi  proses  menjadi  konstan bahkan  menurun  karena  telah  mencapai kesetimbangan  dan  biosorben  telah jenuh.  do  Nascimento  dkk.  (2019) melakukan  percobaan  adsorpsi  logam
Cu(II) menggunakan biomassa Sacharomyces cerevisiae
sebagai biosorben, adapun hasilnya menunjukkan efisiensi yang lebih rendah (76%) dengan waktu  kontak  mencapai  4  jam  dan konsentrasi  biosorben  sebesar  20  g/L
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 100 200 300 Ef is ie ns i Waktu (menit) (1)
untuk  larutan  Cu  (II)  25  ppm. Berdasarkan  hal  ini,  maka  dapat diketahui  bahwa  perbedaan  biosorben yang  digunakan  pada  proses  biosorpsi dapat  memberikan  hasil  efisiensi  proses adsorpsi yang berbeda pula.

## Penentuan pH Optimum
Salah satu faktor yang mempengaruhi  proses  biosorpsi  ion
logam adalah pH karena dapat mempengaruhi  kelarutan  logam  dan derajat  disosiasi  gugus  fungsi  yang terletak di permukaan biosorben.
Pengaruh  pH  terhadap  efisiensi  proses biosorpsi ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Grafik hubungan pH terhadap efisiensi proses biosorpsi logam Cu(II)
Berdasarkan  percobaan  yang  telah dilakukan,  efisiensi  biosorpsi  meningkat seiring  meningkatnya  pH,  dan  pH optimum  untuk  proses  biosorpsi  logam Cu(II) menggunakan biosorben mikroalga kering Aphanothece sp. adalah berkisar  pada  pH  4  dengan  efisiensi
proses  biosorpsi  mencapai  71,18%. Adapun  efisiensi  proses  biosorpsi terendah  adalah  pada  pH  3  dengan efisiensi biosorpsi 40,55%.
Pengaruh pH terhadap proses adsorpsi  yaitu  pada  pH  lebih  rendah terjadi  protonasi  gugus  fungsi  dan permukaan  biomassa  bermuatan  positif, sehingga  terjadi  persaingan  antara  ion hidrogen dengan ion logam di situs aktif biosorben.  Dengan  meningkatnya  pH, maka  terjadi  peningkatan  pengikatan  ion logam pada permukaan biosorben.
Berbagai penelitian telah melaporkan pengaruh  pH  terhadap  efisiensi  adsorpsi. Gong,  dkk.  (2005)  melaporkan  bahwa proses  adsorpsi  logam  meningkat  pada kisaran  pH  4,0–6,0.  Al-Homaidan  dkk. (2014)  memperoleh  hasil  biosorpsi maksimal  pada  pH  7,0.  do  Nascimento dkk.  (2019)  melaporkan  bahwa  pH optimal  untuk  proses  biosorpsi  Cu  (II) menggunakan  biomassa Sacharomyces cerevisiae adalah pada pH 5,0. Perbedaan hasil  ini  mengindikasikan  bahwa  pH sangat mempengaruhi proses adsorpsi ion logam  dan  bervariasi  untuk  setiap  jenis adsorben dan adsorbat yang digunakan.

## Penentuan Tipe Isoterm Adsorpsi
Konsentrasi  awal  Cu  (II)  optimum proses  biosorpsi  dengan  menggunakan mikroalga Aphanothece  sp. sebagai biosorben  ditunjukkan  pada  Gambar  3. Konsentrasi  awal  mempengaruhi  jumlah
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0 2 4 6 8 10 Ef is ie ns i pH
ion  Cu  (II)  yang  teradsorpsi.  Hal  ini disebabkan  oleh  banyaknya  ion  logam yang tersedia pada sisi aktif biosorben.
Gambar 3. Grafik hubungan waktu kontak terhadap efisiensi proses biosorpsi logam Cu(II)
Pada konsentrasi awal logam Cu (II) 5  ppm,  efisiensi  proses  adsorpsi  Cu  (II)
mencapai 70%. Namun, seiring
bertambah konsentrasi, persentase pengurangan  Cu  (II)  menjadi  semakin kecil, yaitu pada Cu (II) 30 ppm efisiensi menjadi  53%.  Hal  ini  mungkin disebabkan oleh kejenuhan sisi aktif pada adsorben seiring peningkatan konsentrasi logam (Al-Homaidan dkk. 2014; Malkoc, 2006).
Hasil variasi konsentrasi ini digunakan  untuk  menentukan  kapasitas biosorpsi,  yaitu  menggunakan  model isoterm Langmuir
dan isoterm
Freundlich .  Adapun  model  isoterm Langmuir ditunjukkan  pada  persamaan (2),  sedangkan  model  persamaan  linear isoterm  Freundlich  ditunjukkan  pada persamaan (3).
5 6 7 6 = 5 6 7 8 + : ; < 7 8 (2)
log 𝑞 A = log 𝐾 0 + : C log 𝐶 A (3)
𝑞  (𝑚𝑔/𝑔) = ,5 G H5 I 1 J 𝑥 𝑣 (4)

## Di  mana  untuk  adsorpsi  isoterm
Langmuir ,  C e adalah  konsentrasi  Cu  (II) pada  saat  kesetimbangan  (mg/L),  q e adalah  jumlah  zat  teradsorpsi  per  gram biosorben  (mg/g)  ditentukan  dengan menggunakan  persamaan  (4),  K L adalah konstanta biosorpsi Langmuir (L/mg), q m adalah  kapasitas  biosorpsi  maksimum (mg/g).  Sedangkan  untuk  adsorpsi isoterm Freundlich ,  1/n  merupakan konstanta  empiris  yang  menunjukkan heterogenitas  adsorben,  dan  K f adalah konstanta  biosorpsi Freundlich (mg/g). Adapun  untuk  persamaan  (4), m adalah berat biosorben yang digunakan (g) dan v adalah volume larutan logam (mL).
Hasil  plot  antara  C e /q e terhadap  C e (isoterm Langmuir )  ditunjukkan  pada Gambar  4.  Sedangkan  plot  log  q e vs  log C e (isoterm Freundlich ) ditunjukkan pada Gambar  5.  Adapun  rangkuman  data parameter  untuk  kedua  jenis  isoterm ditunjukkan pada Tabel 1.
Untuk  memilih  tipe  yang  sesuai digunakan  koefisien  korelasi  (R 2 )  sesuai dengan  grafik  linear  untuk  setiap persamaan.  Nilai  R 2 mendekati  satu
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 0 10 20 30 40 Ko ns en tr as i Cu te rs er ap ( pp m ) Konsentrasi awal Cu (ppm)
menunjukkan  bahwa  jenis  isoterm adsorpsi mengikuti persamaan tersebut.
Tabel 1. Parameter isoterm Langmuir dan Freundlich Parameter Langmuir Freundlich K L (L/mg) 0,11 - q m (mg/g) 25,73 - R 2 0,9766 0,9962 K f (mg/g) - 2,95 n - 1,56 Berdasarkan percobaan yang
dilakukan  dapat  diketahui  bahwa  proses biosorpsi  logam  Cu  (II)  menggunakan biomassa Aphanothece  sp. lebih  sesuai dengan  tipe  isoterm Freundlich dengan nilai  R 2 mencapai  0,9962  dengan kapasitas  biosorpsi  biosorben  terhadap biosorbat,  nilai  K f ,  adalah  2,95  mg/g.
Nilai koefisien empiris, n, adalah 1,56.
Gambar 4. Grafik isoterm Langmuir
Gambar 5. Grafik isoterm Freundlich
Isoterm Langmuir memberikan  nilai R 2 0,9766.  Tipe  isoterm Freundlich mengindikasikan bahwa permukaan adsorben  bersifat  heterogen  dan  proses adsorpsi berlangsung secara fisik.
Kesesuaian  model  isoterm  adsorpsi sangat  bergantung  pada  jenis  biosorben yang  digunakan,  konsentrasi  logam  dan kondisi  operasi.  Setiap  biosorben  dapat memberikan  tipe  isoterm  adsorbsi  yang berbeda.  Feng  dkk.  (2009)  melaporkan hasil biosorpsi logam Cu (II) menggunakan  biosorben  kulit  jeruk termodifikasi  dan  memperoleh  hasil biosorpsi  mengikuti  model  isoterm Langmuir .  Sedangkan  Akar  dan  Tunali
(2006)  menggunakan Asperigilus  flavus
pada proses biosorpsi Cu (II) menunjukkan model adsorpsi Freundlich .

## KESIMPULAN
Biosorpsi  merupakan  metode  yang sangat  potensial  untuk  dikembangkan dalam  bidang  pengolahan  limbah  yang mengandung  logam  berat.  Berdasarkan hasil  penelitian  yang  diperoleh,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  biomassa kering  mikroalga Aphanothece  sp. dapat digunakan  sebagai  biosorben  logam  Cu (II) yang cukup efektif dan efisien.
Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor  seperti  waktu  kontak,  pH  larutan, konsentrasi  biosorben  dan  konsentrasi awal  larutan  tembaga.  Efisiensi  proses
y = 0,0389x + 0,3711 R² = 0,9766 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 0 5 10 15 C e /q e C e (ppm) y = 0,6403x + 0,471 R² = 0,9962 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 0 0,5 1 1,5 Lo g q e Log C e
biosorpsi  ion  tembaga  menggunakan biomassa  kering  mikroalga Aphanothece sp. mencapai  80,02%  dengan  kondisi operasi  optimum  proses  biosorpsi  adalah pada  pH  4  dan  waktu  kontak  180  menit.
Proses  biosorpsi  mengikuti  isoterm Freundlich dengan  nilai  R 2 0,9962  dan kapasitas  biosorpsi Freundlich ,  tetapan K f, adalah 2,95 mg/g.

## DAFTAR RUJUKAN
Ageena,  N.  A.  2010,  The  Use  of  Local Sawdust  as  an  Adsorbent  for  the
Removal  of  Copper  Ion  from Wastewater Using Fixed Bed
Adsorption. Eng.  &  Tech  Journal , vol. 28, no. 2, hh. 224–235.
Ajjabi,  L.  C.  &  Chouba,  L.  2009,
Biosorption  of  Cu 2+ and  Zn 2+ from aqueous  solutions  by  dried  marine
green macroalga Chaetomorpha
linum. Journal  of  Environmental Management ,  vol.  90,  no.  11,  hh.
3485–3489.
Akar, T., & Tunali, S. 2006, Biosorption characteristics  of  Aspergillus  flavus biomass  for  removal  of  Pb(II)  and Cu(II) ions from an aqueous solution.
Bioresource Technology , vol. 97, no.
15, hh. 1780–1787.
Al-Homaidan, A. A., Al-Houri, H. J., Al- Hazzani,  A.  A.,  Elgaaly,  G.,  & Moubayed,  N.  M.  S.  2014,
Biosorption  of  copper  ions  from aqueous  solutions  by  Spirulina platensis  biomass. Arabian  Journal of  Chemistry ,  vol.  7,  no.  1,  hh.    57–
62.
Al-Saydeh,  S.  A.,  El-Naas,  M.  H.  & Zaidi,  S.  J.  2017,  Copper  removal from  industrial  wastewater:  A comprehensive  review. Journal  of Industrial and Engineering Chemistry , vol. 56, hh. 35–44.
Ashraf,  S.,  Ali,  Q.,  Zahir,  Z.  A.,  Ashraf, S.,  &  Asghar,  H.  N.  2019, Phytoremediation:  Environmentally sustainable  way  for  reclamation  of heavy metal polluted soils.
Ecotoxicology  and  Environmental Safety , vol. 174, hh. 714–727. do Nascimento, J. M., de Oliveira, J. D.,
Rizzo,  A.  C.  L.,  &  Leite,  S.  G.  F. 2019,  Biosorption  Cu  (II)  by  the yeast  Saccharomyces  cerevisiae. Biotechnology Reports , vol. 21.
Farhan,  S.  N.,  &  Khadom,  A.  A.  2015,
Biosorption  of  heavy  metals  from aqueous solutions by Saccharomyces Cerevisiae. International  Journal  of Industrial  Chemistry ,  vol.  6,  no.  2, hh. 119–130.
Feng, N. chuan, Guo, X. yi, & Liang, S.
2009,  Kinetic  and  thermodynamic studies  on  biosorption  of  Cu(II)  by chemically  modified  orange  peel. Transactions  of  Nonferrous  Metals Society  of  China  (English  Edition) , vol. 19, no. 5, hh. 1365–1370.
Fu,  F.,  &  Wang,  Q.  2011,  Removal  of heavy metal ions from wastewaters: a review. Journal  of  Environmental Management , vol. 92, no. 3, hh. 407–
418.
Gong, R., Ding, Y., Liu, H., Chen, Q., &
Liu,  Z.  2005,  Lead  biosorption  and desorption  by  intact  and  pretreated spirulina maxima biomass.
Chemosphere ,  vol.  58,  no.  1,  hh.
125–130.
Jan,  A.  T.,  Azam,  M.,  Siddiqui,  K.,  Ali,
A.,  Choi,  I.,  &  Haq,  Q.  M.  R.  2015,
Heavy  metals  and  human  health: Mechanistic  insight  into  toxicity  and counter
defense system of antioxidants. International Journal of
Molecular  Sciences ,  vol.  16,  no.  12,
hh. 29592–29630.
Kovacova,  Z.,  Demcak,  S.,  &  Balintova,
M.  2019,  Removal  of  Copper  from Water  Solutions  by  Adsorption  on Spruce  Sawdust. Proceedings ,  vol.
16, no. 52, hh. 1-4.
Malkoc,  E.  2006,  Ni(II)  removal  from aqueous solutions using cone biomass  of  Thuja  orientalis. Journal of Hazardous Materials , vol. 137, no.
2, hh. 899–908.
Nigam,  P.  S.,  &  Singh,  A.  2011,
Production  of  liquid  biofuels  from renewable  resources. Progress  in Energy and Combustion Science , vol.
37, no. 1, hh. 52–68.
Sandeep,  G.,  Vijayalatha,  K.  R.,  &
Anitha,  T.  2019,  Heavy  metals  and its  impact  in  vegetable  crops. International  Journal  of  Chemical Studies , vol. 7, no. 1, hh. 1612–1621.